[11] Gold von Sysertsk am Ural. \\ 



bilden eine Rinne im Zwillingskrystalle, welche die Zusammensetzungs- 

 fläche dann recht deutlich erkennen lässt. 



Neben dem Hexaeder tritt aber auch das Deltoidikositetraeder 

 211 auf, welches auf Zwillingen dieses Gesetzes recht leicht erkannt 

 werden kann, ohne dass man nöthig hätte dasselbe zu messen. Es 

 stehen nämlich die Flächen dieser Gestalt auf einer der Octaeder- 

 flächen, folglich auch auf einer der Tetraederflächen senkrecht. Auf 

 der Fläche lll oder 111 stehen in den Ecken der Flächen senkrecht: 

 121, 211 und 112; auf denselben Flächen stehen in der Richtung der 

 Kanten senkrecht: 112, 211, 121. Es stehen demnach auf dieser 

 Tetraederfläche 111 sechs Flächen dieses Deltoidikositetraeders senk- 

 recht; und weil diese Tetraederfläche die Zusammensetzungsfläche ist, 

 so müssen auch diese sechs Flächen des andern in umgekehrte Lage 

 gebrachten Tetraeders auf der Berührungsfläche senkrecht stehen, dem- 

 nach diese sechs Flächen des Zwillinges nach der Drehung des einen 

 Tetraeders in eine Ebene zusammenfallen. Es entstehen demnach keine 

 einspringenden Winkel, was bei einem jeden anderen Deltoidikosite- 

 traeder der Fall sein würde, weil bei keinem Deltoidikositetraeder nur 

 bei 211 die Flächen auf den Octaederflächen senkrecht stehen. Diesen 

 Zwilling zeigt Taf. II, Fig. 22. An demselben Zwilling treten auch 

 nur 3 Hexaederflächen auf; die drei andern Hexaederflächen könnten 

 nur in dem zarten Strich (als feiner Rinne) zwischen den, in der Rich- 

 tung der Zusammensetzungsebene liegenden drei Flächen 112, 211, 121 

 und den mit denselben in eine Ebene fallenden 3 umgekehrt liegenden 

 vorhanden sein. 



Nachdem die tetraedrische Ausbildung der Goldkrystalle nachge- 

 wiesen ist, kann die auf Taf. I, Fig. 9 auf Octaedern auftretende Ker- 

 bung der Kanten ohne bedenkliche Hindernisse, die dagegen sprechen 

 würden, auch auf die Art erklärt werden, dass in solchen Kry stallen 

 eigentlich zwei sich durchdringende beinahe im Gleichgewicht ent- 

 wickelte Combinationen des ersten (-}-) und des zweiten ( — ) Tetrae- 

 ders vorliegen. Der Krystall Fig. 9 wäre demnach ein Penetrations- 

 Zwilling , obwohl , wie oben angeführt , die Kantenfurchung auch 

 durch Schalenbildung ihre Erklärung finden würde. 



Um möglicher Weise auf den Zusammenhang der tetraedrischen 

 Krystallgestalt mit der Zusammensetzung zu kommen, wurde das speci- 

 fische Gewicht aller dieser verfügbaren eigenthümlichen Zwillinge des 

 Goldes von trigonaler Form im Gesammt-Gewichte von 0'50 Gramm 

 (11 Stück) mit 16-416 bestimmt. 



Es kann jedoch aus der Dichte kein weiterer Schluss gezogen 

 werden, ausser dass möglicher Weise das Gold der Zwillinge silber- 

 haltiger ist, wenn auf die Richtigkeit der Dichtenbestimmung bei der 

 geringen Menge eines so sehr schweren Minerales, wie es das Gold ist, 

 ein besonderes Gewicht zu legen wäre. Im äussersten Falle ist das 

 specif. Gewicht der Zwillinge demjenigen der Octaeder sehr nahe. 



An diesem Orte sei es gestattet die Beobachtung Avdejov's hier 

 einzuschalten; dass die Gold-Rhombendodekaeder die goldreichsten sind 

 und am Ural nie unter 91°/o Au enthalten, während die Octaeder und 



2* 



